POLARISATIONSERSCHEINUNGEN UND MATERIALPRÜFUNG. 



379 



Für die andere Stahlsorte ist die Coercitivkraft 14 und im ge- 

 härteten Zustande gleich 69 C. Gr. S. Einheiten. Für das weiche 

 Eisen ist die Coercitivkraft gleich 2. 



Durch Zugbelastungen werden die Hy steresisfiächen , resp. 

 Hysteresiscurven in Richtung der Abscissenachse gestreckt und 

 durch Druckbelastungen in Richtung der Abscissenachse gestaut 7 

 wie sich übrigens aus dem Frühergesagten ergiebt. 



Das soeben Angeführte dürfte genügen, um zu zeigen, dass 

 diese Curven ein bequemes Mittel an die Hand geben, um z. B. 

 den Einfluss der Härteverfahren auf Stahlsorten zu studieren, den 

 Härtegrad genau zu definieren und überhaupt die molecularen 

 Vorgänge während der verschiedenen Beanspruchungen zu ver- 

 folgen.* 



Aehnlich, wie durch Zug- und Druckbelastungen, werden 

 auch durch Beanspruchungen anderer Art, so z. B. durch die 

 Torsion, die Hysteresiscurven und Hy steresisfiächen, und über- 

 haupt die Inductionscurven stark beeinfiusst. 



Es würde zu weit führen, hier auf alle Einzelheiten einzu- 

 gehen und ich will nur auf Grund der Untersuchungen Nagaoka's 

 in Figur 5 einige Hysteresis- 

 curven für einen Nickeldraht 4,e06 

 von 1 mm Durchmesser zu- ^^ 

 sammenstellen. 



Die Abscissen geben die 

 magnetisierenden Kräfte, die SS oo 

 Ordinaten die Magnetisierung B. 



I giebt den von Null auf- 

 steigenden Theil und ein Stück wo 

 des absteigenden Theiles der 

 Hysteresiscurve des Nickels in 

 nichtbeanspruchtem Zustande, jao 

 II die entsprechenden Curven, 

 wenn der Nickeldraht um 3° 

 pro cm tordiert war; III giebt 



Fig. 5. 



* Siehe übrigens Bakus und Strochal, Bulletin of the U. S. G-eological 

 Survey. 1885, Nr. 14. 



